Kimh: Das IIai.i.'scIic Phaenomen in Eisen, Cobalt und Nickel. 145 



Die Bezeichnung über den einzelnen Columnen ist entsprechend 

 derjenigen der Tabelle für Gold und Silber. Die Feldstärken sind 

 aus den Drehungen der Polarisationsebene in Glas C 2 unter Zuhülfe- 

 nahme der oben erwähnten Vergleichsglasplatte berechnet. 



Es darf nicht ausser Achl gelassen werden, dass die Drehungen 

 in den Metallschichten procentisch erheblich ungenauer bestimmt 

 werden als diejenigen in den Glasplatten bei den Versuchen mit 

 Gold und Silber, wegen der durch die Absorption der Metallschichten 

 bedingten geringen Lichtintensität. Berücksichtigt man dies, so sind 

 die Zahlen der 6. Columne, der Quotient aus dem HiLL-Effect und 

 die Drehung in Metall für jedes einzelne der drei Metalle als con- 

 stant zu betrachten. Die mit dem Mittel dieser Quotienten, welches 

 unter die Columne 6 geschrieben ist, multiplicirten Drehungen der 

 Polarisationsebene in den Metallen sind in der Columne 7 als »be- 

 rechnete Hall -Effecte« angegeben, sie entsprechen den Drehungen 

 der Polarisationsebene, welche die benutzten Platten der Metalle 

 geben würden, wenn ihre Dicke entsprechend dem angegebenen 

 Mittelw erthe vergrössert wäre, vorausgesetzt, dass die Platten bis 

 zu diesen Dicken durchsichtig bleiben. Zur besseren Anschaulichkeit 

 sind in der beigefügten Tafel die beobachteten Hall- Effecte als 

 Functionen der Feldstärke eingetragen. Die entsprechenden Punkte 

 sind mit einem kleinen Kreis umschrieben. Gleichzeitig sind in die 

 Figuren die Werthe der Columne 7 eingetragen und durch ein 

 Kreuzchen bezeichnet. Die Curven durch die ersten Punkte wären 

 als Curven der Hall -Effecte der drei Metalle, die Curven durch die 

 zweiten Punkte als solche der Drehung der Polarisationsebene in den- 

 selben zu bezeichnen. 



Man sieht, dass innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler 

 beide Arten von Curven hinreichend übereinstimmen. 



Es kann somit als erwiesen gelten, dass in den drei Metallen 

 Fe, Co und Ni bei einem gegebenen primären Strom die 

 Hall- Effecte bei Änderung der Stärke des Magnetfeldes 

 den Drehungen der Polarisationsebene in diesen Metallen, 

 und damit, da diese der Magnetisirung der Platten jdto- 

 portional sind, auch letzterer selbst proportional bleiben. 



Ein weitere Vergleichung der Curven mit den von Hrn. du Bois 

 a. a. ( ). gegebenen Magnetisirungscurven für Platten aus Fe, Co und 

 Ni, auch der in ihnen zu beobachteten Circularpolarisation scheint 

 nicht nöthig. 



